## PENGARUH PEMAKAIAN BAHAN TAMBAH TAWAS PADA AIR RAWA TERHADAP COMPRESSIVE STENGTH BETON
Nurnilam Oemiati 1,* , Noto Royan 2
1,2 Program Studi Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Palembang Jl. Jend. A. Yani 13 Ulu Palembang *E-mail: nurnilam_oemiati@um-palembamg.co.id.

## Abstract
Kenten Laut is a rural locality in the Talang Kelapa District that consists largely of a swamp. Residents rely heavily on the swamp's corrosive water for mundane concrete mixing. Researchers in this study used swamp water and alum in the concrete recipe. Swamp water and alum were utilized as the supplementary components, with the alum content of the solution varying between 2% and 4% by weight of cement. The test object is a cube with the dimensions (15, 15, and 15) cm and there are fifty of them. Compressive strength testing in swamp water revealed findings of 152.69 kg/cm2 for 14-day-old concrete and 251.93 kg/cm2 for 28-day-old concrete. The compressive strength of 14-day-old swamp water concrete varied between 156.16 kg/cm2 and 149.78 kg/cm2 depending on the percentage of alum added to the mix. Compressive strength values for 28-day-old concrete made with swamp water with 2%, 4%, or 6% alum are 256.19 kg/cm2, 253.97 kg/cm2, and 245.61 kg/cm2, respectively. These numbers are lower than what was anticipated for the K-300. Compressive strength in typical concrete drops by 20.6% after 28 days of age, but only 14.7% after 14 days.
Keywords: Swamp Water, Alum and Compressive Strength of Concrete

## 1. PENDAHULUAN
Rawa  adalah  daerah  dengan  sifat  fisik, kimia, dan biologi yang unik yang mengumpulkan  curah  hujan  yang  seharusnya mengalir  dari  tanah  tetapi  menjadi  stagnan karena drainase alami terhambat. Kenten Laut, warga  Kecamatan  Talang  Kelapa  Banyuasin yang tinggal di pedesaan sangat mengandalkan air hujan, pasokan air rawa untuk tenaga kerja campuran  beton.  Sekilas  terlihat  bahwa kualitas beton dan baja tulangan akan menurun akibat air rawa.
Tawas  atau  alumunium  sulfat  sebagai penjernih  air  banyak  digunakan  sebagai koagulan  pada  proses  pengolahan  air  dan limbah,  mudah  didapat  di  pasaran.  Batas maksimum sulfat dalam beton adalah 4% dari berat  semen.  Bahan  campuran  menggunakan tawas  ditambah  air  rawa  sehingga  air  rawa menjadi lebih jernih karena bisa mengendapkan  sedimen  kotoran  air  rawa. Penggunaan  tawas  ini  hanya  untuk  campuran adukan  beton  biasa,  bila  digunakan  untuk beton  bertulang  maka  pada  besi  tulangannya akan mengakibatkan terjadinya korosi. Tujuan
dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui apa  yang  terjadi  pada compressive  strength beton  K300  ketika  alum  ditambahkan  ke dalam  air  rawa.  Tujuannya  adalah  untuk mengevaluasi  seberapa  optimal compressive strength beton terhadap standar.
Batasan  masalah  penelitian  ini  sebagai berikut:
1. Rencana campuran benda uji didesain K 300 . 2. Bahan  tambah  yang  digunakan  adalah bahan kimia tawas yang mempunyai rumus kimia Al 2 (S0 4 )3 . 18H 2 0.
3. Bahan  tawas  yang  ditambahkan  kedalam campuran beton, bervariasi mulai dari 2%;
4%; dan 6% terhadap berat semen.
4. Bahan  yang  diujikan  berbentuk  kubus dengan  ukuran  (15  x  15  x  15)  cm  jumlah sampel  masing-masing  kondisi  adalah  50 sampel  benda  uji  dengan  umur  14  dan  28 hari.

## Beton
Beton  adalah  bahan  yang  digunakan dalam  konstruksi  yang  terdiri  dari  banyak komponen  seperti  semen,  air,  agregat  halus,
agregat  kasar  (seringkali  batu  pecah  atau kerikil),  air,  dan  berbagai  bahan  tambahan. Empat manfaat beton berkualitas tinggi adalah kerapatan,  kekuatan,  rasio  air-semen,  dan tekstur yang konsisten.

## Agregat
Selain  fitur  ketahanan  benturan  agregat, kekuatan  ikatan  pasta  semen,  porositas,  dan karakteristik penyerapan air semuanya memiliki  peran  dalam  ketahanan  material terhadap penyusutan.  Agregat pada pekerjaan beton  berfungsi  sebagai  pengisi  menempati volume  adukan  ¾  bagian.  Ada  2  macam agregat  yang  dipakai  dalam  konstruksi  yaitu agragat kasar dan agregat halus.

## Air
Rasio  air  terhadap  semen  sangat  penting untuk  menghasilkan  beton  yang  dapat dikerjakan  dengan  kekuatan  yang  konsisten. Air  memiliki  dampak  besar  yang  tidak proporsional  pada  kekuatan  beton.  Akan  ada banyak  gelembung  air  di  dalam  beton  ketika proses hidrasi selesai jika air yang digunakan terlalu banyak, dan beton akan menjadi lemah jika air yang digunakan tidak cukup.

## Compressive Strength Beton
Kekuatan  beton  dalam  kompresi  adalah ukuran  kualitas  material  secara  keseluruhan. Semakin tinggi kekuatan yang dibutuhkan dari struktur jadi, semakin baik betonnya. Kekuatan  tekan  beton  dilambangkan  sebagai (PB, 1989:16)
F’c  =  kekuatan tekan beton yang disyaratkan (Mpa)
f’ck  =   kekuatan tekan beton yang didapatkan  dari  hasil  uji  kubus  150
mm.
Fc =   kekuatan  tarik  dari  hasil  uji  belah
silinder beton (Mpa)
f’cr  =  kekuatan  tekan  beton  rata-rata, sebagai dasar pemilihan perancangan campuran beton (Mpa) S =   deviasi standar  (Mpa)
Mutu bahan yang digunakan, perawatan, suhu, umur  beton  merupakan  faktor-faktor  yang dapat  mempengaruhi compressive  strength beton.

## Faktor Air Semen
Dalam resep beton biasa, faktor air semen adalah  antara  0,40  dan  0,60.  Duff  Abrams (1919)  mengusulkan  rumus  berikut  untuk generalisasi :
Fc= X B A 5 . 1 (1)
Keterangan : Fc = Compressive strength Beton X =  FAS  (yang  semula  dalam  proporsi volume) A, B  = Konstanta Setelah beton mengeras, kekuatan
tekannya  sangat  dipengaruhi  oleh  kepadatan campuran. Compressive  strength beton  dapat berkurang  sebanyak  35%  jika  terdapat  pori udara  genap  5%,  dan  sebanyak  60%  jika terdapat 10% pori udara. Semen membutuhkan sekitar  25%  dari  beratnya  dalam  air  untuk merespons.

## Umur Beton
Compressive  strength beton  lama  lebih besar  daripada  beton  baru.  Setelah  28  hari pertama,  terjadi  peningkatan  kekuatan  beton secara  linear. Compressive  strength beton diperkirakan  akan  meningkat  pada  beberapa penggunaan selama beberapa tahun mendatang.  Kekuatan  tekan  beton  biasanya dihitung  pada  usia  28  hari.  Semen  tipe  I dikombinasikan  dengan  semen  lain  atau ditingkatkan
secara kimiawi untuk menghasilkan kekuatan awal yang diperlukan. Karena  semen  memiliki  efek  langsung  pada kinerja compressive strength beton, penggunaannya memiliki pengaruh besar pada seberapa cepat umurnya.

## Bahan Tambah Beton
Compressive  strength beton  lama  lebih besar  daripada  beton  baru.  Setelah  28  hari pertama,  terjadi  peningkatan  kekuatan  beton secara  linear. Compressive  strength beton diperkirakan  akan  meningkat  pada  beberapa penggunaan selama beberapa tahun
mendatang.  Kekuatan  tekan  beton  biasanya dihitung  pada  usia  28  hari.  Semen  tipe  I dikombinasikan  dengan  semen  lain  atau ditingkatkan secara kimiawi untuk menghasilkan kekuatan awal yang diperlukan. Karena  semen  memiliki  efek  langsung  pada kinerja compressive strength beton, penggunaannya memiliki pengaruh besar pada
seberapa cepat umurnya.

## Air Rawa
Air yang berada di atau dekat permukaan tanah  inilah  yang  kita  sebut  air  rawa. Lingkungan,  aktivitas  manusia,  dan  sanitasi semuanya  memainkan  peran  utama  dalam menentukan  kualitas  air  permukaan.  Rawa mengumpulkan dan menahan air dari berbagai sumber, termasuk air hujan, air sungai, dan air tanah.
Air  rawa  umumnya  bersifat  asam  pH dibawah  7.  Air  rawa  pada  penelitian  ini mempunyai  pH  5,5  berwarna  coklat  seperti berkarat  dan  cenderung  menimbulkan  bau yang  tidak  sedap,  mengandung  zat  organik tinggi serta zat besi yang cukup tinggi terlihat dari penampakan karat, mengandung sedimen dan  lumpur  akibat  genangan  air  sungai  yang dipengaruhi  pasang  surut.  Aka  Ismaridies (2006) menyebutkan bahwa pH air rawa pada suatu  daerah  rawa  berbeda-beda  tergantung tingkat  keasaman  dan  kondisi  daerah  rawa tersebut,  contohnya  pH  air  rawa  Jakabaring mempunyai pH air 4.

## Tawas
Kebutuhan  adanya  air  jernih  ataupun  air minum  yang  memenuhi  persyaratan  semakin meningkat.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  air bersih dan sehat bebas dari bakteri colli, maka peranan  Alumunium Sulfat  atau  tawas  sangat diperlukan  sebagai  bahan  pembantu  dalam proses penjernihan air.
Pengerjaan  penelitian  ini  berpedoman pada  ketentuan  SK.  SNI.    T-15-1990-03 sebagai berikut ini.
Compressive  strength  beton masing-masing benda uji :
 bi = A W (2)
Keterangan :  bi =  compressive  strength  beton  masing- masing benda uji (Kg/cm²)
W = berat setiap benda uji (Kg)
A = luas penampang benda uji (cm²)
Compressive strength beton rata-rata  :
 bm = N bi   (3)
Keterangan :  bm = compressive strength beton rata-rata (Kg/ cm²)  bi = compressive  strength beton  (Kg/ cm²) N =   jumlah benda uji
Deviasi standar
S = ( )  − − N N bm bi 1 2 1   (4)
Keterangan :
S =   deviasi standar (Kg/cm²)  bm = compressive strength beton rata-rata (Kg/cm²)  bi  = compressive strength beton (Kg/cm²) N =  jumlah benda uji
Compressive strength beton karakteristik  bk =  bm – 1,64 . S (5)
Keterangan :  bk  = compressive strength beton
karakteristik (Kg/ cm²)
 bm = compressive  strength beton  rata-rata (Kg/ cm²) 1,64  =   konstanta

## 2. METODOLOGI
Penelitian  di  lakukan  di  Laboratorium Beton Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Muhammadiyah Palembang.

## Alat-alat yang digunakan
1. Cetakan kubus (15x15x15) cm
2. Saringan 3. Oven
4. Batang Penusuk
5. Alat Uji Slump 6. Wadah Adukan
7. Timbangan
8. Labu Ukur
9. Specific Gravity Adalah  alat  untuk  menguji  BJ  dan absorbsi agregat kasar.
10. Mesin Los Angeles Untuk  menentukan  ketahanan  agregat kasar terhadapa keausan.
11. Molen/concrete mixer Digunakan untuk mengaduk atau menyatukan campuran beton.
12. Mesin Uji Compressive strength ,
Untuk  memeriksa compressive  strength
beton.

## Bahan-Bahan Yang Digunakan
1. Semen dengan kualitas type 1
2. Agregat halus pasir Tanjung Raja, agregat kasar batu pecah split ukuran 1/2 dan 2/3 dari Lahat.
3. Air bersih PDAM Tirta Musi Palembang
4. Air  Rawa dari  Kenten  Laut  Kec.  Talang
Kelapa Banyuasin
5. Tawas Gambar 1. Pengambilan Air Rawa

## Pengujian Material
Pengujian  material  perlu  dilakukan terlebih dahulu agar didapat proporsi campuran  sesuai  dengan  mendesain  beton dengan mutu K 300 , yang diinginkan.
Tabel 1.  Hasil Pengujian pH air Jenis Air pH Air PDAM 7,5 Air rawa desa Kenten Laut 5,5 Tabel 2. Hasil Pengujian pH Larutan Air rawa dengan Tawas Air + Tawas pH Larutan Air Rawa dengan Tawas 2% 3,15 Larutan Air Rawa dengan Tawas 4% 2,76 Larutan Air Rawa dengan Tawas 6% 2,38

## Perencanaan Campuran Beton
Beton  dengan  kualitas  yang  dibutuhkan dan  juga  ekonomis  dapat  tercipta  jika perencanaan  campuran  direncanakan  secara efektif,  khususnya  dengan  menentukan  rasio campuran.  Kementerian  Pekerjaan  Umum Indonesia menggunakan beberapa pendekatan perencanaan  yang  berbeda,  beberapa  di antaranya  didokumentasikan  dalam  buku Standar  Nasional  Indonesia.  (SK  SNI  T-1  5

## 1990-03).

## Prosedur Pelaksanaan di Laboratorium
Pelaksanaan  pekerjaan  di  laboratotium dengan membuat sampel dan menguji sampel tersebut  untuk  mendapatkan compressive strength beton K-300.
1. Kami  menggunakan  50  sampel  benda  uji yang  berbeda  dalam  5  kondisi  berbeda: beton  normal,  beton  dengan  campuran  air rawa,  beton  dengan  campuran  air  rawa  + 2% tawas, beton dengan campuran air rawa
+ 4% tawas, dan larutan. campuran air rawa + 6% tawas. Ujian umur 14 hari dan 28 hari. Cetakan berbentuk kubus memiliki dimensi 15 cm pada setiap sisinya. 2. Menentukan workability suatu  campuran beton dengan mengukur nilai slumpnya. 3. Ketiga,  saat  pengecoran  beton,  campuran beton  segar  harus  dituangkan  ke  dalam cetakan.  Isi  cetakan  hingga  sepertiga tingginya,  padatkan  campuran  dengan tongkat baja, ratakan permukaannya dengan sesendok semen, dan ulangi dengan sampel berikutnya.
4. Langkah  keempat  adalah  menjaga  agar benda  uji  tetap  lembab  agar  tidak kehilangan  air  yang  akan  digunakan  pada fase  pengerasan  beton,  atau  agar  air  yang digunakan  dalam  proses  hidrasi  semen lebih  sedikit.  Perlindungan  ini  paling penting  dalam  beberapa  hari  pertama setelah  pengecoran  beton  dan  hingga  hari ke-14 (pengawetan lembab minimum).

## Gambar 2.  Pemeliharaan benda uji
5. Kemudian setelah 14 dan 28 hari dilakukan pengujian compressive strength beton.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pengujian
Beton  berumur  14  hari  dan  28  hari digunakan dalam pengujian. Setelah benda uji berumur  cukup  lama,  dilakukan  pengujian compressive strength menurut Standar
Nasional  Indonesia  pada  masing-masing
benda uji.
Pengujian compressive  strength beton dilakukan pada beberapa kondisi variasi tawas. Kondisi  I  adalah  beton  normal;  kondisi  II untuk  beton  +  air  rawa;  kondisi  III  adalah untuk  beton  dengan  variasi  air  rawa  +  tawas 2%; dan kondisi IV untuk beton dengan variasi air  rawa  +  tawas  4%;  serta  kondisi  V  untuk beton dengan variasi air rawa + tawas 6%.

## Kondisi I (Beton Normal)
Tabel 3. Hasil Uji Compressive Strength Beton Kondisi Normal
No Umur (hari) Berat (kg) Beban Luas (cm²)  bi (kg/ cm²) Ton (Kg) 1 14 7,900 40,5 40500 225 180,00 2 14 7,940 41,5 41500 225 184,44 3 14 8,000 42,0 42000 225 186,66 4 14 7,850 39,0 39000 225 173, 33 5 14 7,880 39,5 39500 225 175,55
6 28 8,100 71,0 71000 225 315,55 7 28 8,050 70,5 70500 225 313,33 8 28 8,200 72,0 72000 225 320,77 9 28 8,300 71,5 71500 225 317,77 10 28 8,250 70,0 70000 225 311,11

## Kondisi II (beton air rawa)
Kondisi kedua yaitu beton yang menggunakan air rawa sebagai campuran adukan beton.
Tabel 4. Hasil Uji Compressive Strength Beton Kondisi Air Rawa
No Umur (hari) Berat (kg) Beban Luas (cm²)  bi (kg/ cm²) Ton (Kg) 1 14 7,800 34,5 34500 225 153,33 2 14 7,900 35,8 35800 225 159,11 3 14 7,850 35,5 35500 225 157,11 4 14 7,900 36,0 36000 225 160,00 5 14 7,880 35,0 35000 225 155,55 6 28 8,050 60,0 60000 225 266,66 7 28 8,150 58,5 58500 225 260,00 8 28 8,000 59,0 59000 225 262,22 9 28 8,100 57,5 57500 225 255,55 10 28 8,200 60,5 60500 225 268,88

## Kondisi III (beton air rawa + tawas 2%)
Adukan beton  dengan  menggunakan  air  rawa dan penambahan tawas 2% dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 5. Hasil Uji Compressive Strength Beton Kondisi Air Rawa + Tawas 2%
No Umur (hari) Berat (kg) Beban Luas (cm²)  bi (kg/ cm²) Ton (Kg) 1
14 7,800 35,5 35500 225 157,77 2 14 7,900 36,5 36500 225 162,22 3 14 8,000 37,5 37500 225 166,66 4 14 7,950 37,0 37000 225 164,44 5 14 8,100 38,5 38500 225 171,11 6 28 8,200 62,0 62000 225 275,55 7 28 8,200 61,0 61000 225 271,11 8 28 8,100 58,0 58000 225 257,77 9 28 8,150 59,0 59000 225 262,22 10 28 8,180 59,5 59500 225 264,44
Kondisi IV (beton air rawa + tawas 4%)
Hasil uji compressive strength beton menggunakan  air  rawa  ditambah  tawas  4% dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 6. Hasil Uji Compressive Strength Beton Kondisi Air Rawa + Tawas 4%
No Umur (hari) Berat (kg) Beban Luas (cm²)  bi (kg/ cm²) Ton (Kg) 1 14 7,900 35,5 35500 225 155,55 2 14 7,800 34,0 34000 225 151,11 3 14 8,100 36,0 36000 225 160,00 4 14 8,050 35,0 35000 225 155,55 5 14 8,100 36,5 36500 225 162,22 6 28 8,200 58,0 58000 225 257,77 7 28 8,150 57,5 57500 225 255,55 8 28 8,100 59,0 59000 225 262,22 9 28 8,100 57,0 57000 225 253,33 10 28 8,300 58,0 58000 225 257,77

## Kondisi V (beton air rawa + tawas 6%)
Setelah  dilakukan  uji compressive  strength menggunakan  air  rawa  dengan  penambahan tawas 6%  maka didapat hasilnya seperti tabel berikut ini.
Tabel 7. Hasil Uji Compressive Strength Beton Kondisi Air Rawa + Tawas 6%
No Umur (hari) Berat (kg) Beban
Luas (cm²)  bi (kg/ cm²) Ton (Kg)
1 14 7800 35,0 35000 225 155,55 2 14 8000 34,5 34500 225 153,33 3 14 7900 33,5 33500 225 148,88 4 14 8100 33,0 33000 225 146,66 5 14 8000 34,0 34000 225 151,11 6 28 8200 57,0 57000 225 253,33 7 28 8000 56,5 56500 225 251,11 8 28 8100 58,0 58000 225 257,77 9 28 8300 55,5 55000 225 246,66 10 28 8200 58,0 58000 225 257,77

## Uji Slump
Dari  hasil  pengadukan  yang  telah dilakukan  pada  pengujian  slump  untuk berbagai kondisi campuran beton dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 8. Hasil Uji Slump No Jenis campuran Nilai Slump (cm) 1 Beton Normal (Air PDAM) 6,20 2 Beton + Air Rawa 6,20 3 Beton Air Rawa + Tawas 2% 6,20 4 Beton Air Rawa + Tawas 4% 6,20
5 Beton Air Rawa + Tawas 6% 6,20
Pengolahan  Data  Uji  Compressive  strength Beton
Grafik 3. Rekapitulasi Compressive Strength
Beton Karakteristik Umur 14 hari dan 28 hari

## Hasil Compressive Strength Beton
Dari  grafik  3    terlihat  compressive strength  karakteristik  beton  pada  usia  28 hari kondisi  normal  sebesar  309,54  kg/cm 2 .  Nilai ini melebihi dari nilai karakteristik beton yang diinginkan yaitu 300 kg/cm 2 , dengan peningkatan compressive  strength sebesar 3,2%. Compressive  strength beton  akan bertambah sesuai dengan bertambahnya umur beton. Kekuatan beton akan naik secara cepat (linier) sampai umur 28 hari, tetapi setelah itu kenaikanya akan kecil.
Secara  umum  nilai compressive  strength beton dengan menggunakan air rawa mengalami penurunan, begitu juga
penggunaan  air  rawa  dengan  penambahan tawas 2%, 4% dan 6% mengalami penurunan. Hanya  saja  untuk  penambahan  tawas  2% sedikit  lebih  tinggi  dibandingkan dengan penambahan tawas 4% dan 6% pada umur 14 hari  dan  28  hari.  Hal  ini  disebabkan karena semakin  besar  pemakaian  tawas,  maka
koagulasi atau penggumpalan juga akan terjadi lebih  besar.  Tawas  atau  alumunium  sulfat sebagai  penjernih  air  banyak  digunakan sebagai  koagulan  pada  proses  pengolahan  air dan  limbah,  mudah  didapat  di  pasaran.  Batas maksimum sulfat dalam beton adalah 4% dari berat semen.
Tabel 9. Persentase Penurunan Hasil Pengujian Compressive Strength Beton Pada Umur 14 Hari Kondisi Compressive strength Beton (kg/cm 2 ) Penurunan Kekuataan (%) Umur 14 hari Umur 28 hari Umur 14 hari Umur 28 hari
Beton Normal (Air PDAM) 170,71 309,54 - - Beton air rawa 152,69 251,93 10,6% 18% Beton air rawa + tawas 2% 156,16 256,19 8,5% 17,2% Beton air rawa + tawas 4% 149,78 253,97 12,6% 18,6% Beton air rawa + tawas 6% 145,54 245,61 14,7% 20,6%
Dari  hasil  pengujian  terlihat  bahwa  air rawa memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap kualitas beton apalagi kalau menggunakan  besi  sebagai  tulangannya.
Kondisi ini hanya bisa dipakai untk konstruksi beton  biasa  tidak  untuk  konstruksi  beton bertulang.  Terjadi  penurunan  kekuatan  tekan beton dari 10,6% pada usia rendaman 14 hari dan  18%  untuk  usia  perendaman  28  hari terhadap beton normal yang menggunakan air PDAM.  Semakin  banyak  penambahan  tawas maka  nilai compressive  strength beton  pun semakin menurun ini terjadi pada penambahan beton  air  rawa  +  tawas  6%  sebesar  145,54% untuk umur beton 14 hari dan 245,61% untuk umur  beton  28  hari,  dengan  persentase penurunan 14,7% dan 20,6%.

## Hasil Uji Slump
Pada  pengujian  slump  yang  dilakukan nilai slump tidak  terjadi  penurunan  ataupun peningkatan  nilai.  Angka  6,20  terlihat  stabil terjadi  berturut-turut  pada  nilai  tiap  sampel adukan  beton  yang  dilakukan.  Ini  semua terjadi  dikarenakan  air  rawa  dan  tawas  tidak berfungsi  untuk  mengurangi  kadar  air  dan membuat adukan menjadi encer seperti bahan tambah  zat  kimia  yang  lainnya.  Faktor  air
170.71 152.69 156.16 149.78 145.54 309.54 251.93 256.19 253.97 245.61 0 50 100 150 200 250 300 350 Air PDAM Air Rawa Air Rawa + Tawas 2 %
Air Rawa + Tawas 4 % Air Rawa + Tawas 6 % KONDISI K u a t T e k a n B e to n ( K g /c m 2 14 hari 28 hari
semen  yang  digunakan  pada  tiap  kondisi  I sampai  dengan  kondisi  V  bernilai  sama  dan tidak terjadi pengurangan kadar air.

## 4. KESIMPULAN
Seperti  yang  ditunjukkan  oleh  hasil, keasaman  air  rawa  mengurangi compressive strength beton,  sehingga  tidak  cocok  untuk digunakan dalam pencampuran beton bertulang. Meskipun lebih rendah dari nilai K- 300 yang dimaksudkan, beton umur 14 hari di perairan  rawa  memiliki compressive  strength sebesar  152,69  kg/cm 2 ,  sedangkan  beton berumur  28  hari  memiliki compressive strength sebesar 251,93 kg/cm2.
Menambahkan  2%  tawas  ke  air  rawa menghasilkan  kenaikan  harga  yang  sedikit lebih  besar  daripada  menambahkan  4%  atau 6% masing-masing pada umur 14 atau 28 hari.
Karena  alum  memiliki  kecenderungan untuk mengendapkan lumpur, mengakibatkan koagulasi,  hal  ini  mengurangi compressive strength optimal beton air rawa relatif terhadap kuat beton normal.

## REFERENSI
Direktorat  Jenderal  Bina  Marga  Departemen Pekerjaan  Umum.  (1990).  Tata  Cara Pembuatan  Rencana  Campuran  Beton
Normal SK SNI T-15-1990-03. Bandung.
Ismaridies,  A.  (2006).  Pengaruh  Penambahan Abu Cangkang Kelapa Sawit Terhadap Beton  dengan  Rendaman  Air  Rawa Jakabaring Palembang.
Mulyono.  T.  (2003). Teknologi  Beton . Yogyakarta: Andi Ofset.
Nugraha,  P  dan  Antoni.  (2007). Teknologi Beton . Yogyakarta: Andi.
Tjokrodimulyo.  K.Teknologi  Beton.  Teknik
Sipil
dan Lingkungan UGM, Yogyakarta.